494 PLO 



qui ont deux et même jusqu'à trois tuyères. (Richesse miné- 

 rales, tom. 3.) 



B) Fonte au fourneau à manche , de la galène préalablement 

 grillée au fourneau à réverbère. 



Ce procédé, pratiqué dans la fonderie de Villefort (dépar- 

 tement de la Lozère), se compose de deux opérations dis- 

 tinctes : le grillage et ensuite la fonte du minerai grillé. 



1.° Le grillage se fait dans un fourneau à réverbère ana- 

 logue à celui représenté figure i et 2 C et chauffé avec un 

 mélange de bois et de houille : on ne met la charge, qui se 

 compose d'environ 3 10 kil. de sehlich , supposé sec, que 

 quand le fourneau a été chauffé pendant douze heures. 



On étend uniformément ce minerai sur la sole; on brasse 

 de demi-heure en demi-heure, pour renouveler les surfaces 

 de contact avec l'air qui traverse l'appareil. Ce qu'il y a de 

 particulier dans cette opération , c'est qu'après sept heures de 

 grillage, on donne un fort coup de feu pour fondre toute la 

 matière; on la fait couler sur le sol de la fonderie, en dé- 

 bouchant un canal de percée. 



On attend pour faire une nouvelle charge, que le fourneau 

 se soit refroidi pendant deux heures : on fait environ trente 

 grillages de suite, dont le produit entre dans une même fonte. 

 La consommation en combustible, pour une seule opération, 

 consiste en 1 ou !'/■ quintal métrique de houille et 5 de bois; 

 quatre ouvriers sont employés à ce travail, et y restent pen- 

 dant douze heures. 



2." Fonte du produit des grillages. 



Aussitôt que la matière liquide s'est répandue sur le sol de 

 l'atelier, on jette de l'eau pour la refroidir, et à l'aide d'un 

 pic, on met en morceaux cette espèce de verre métallique. Ce 

 sont ces fragmcns qui sont fondus dans un fourneau à manche 

 élevé de 2 mètres et qui a 1 mètre de profondeur sur 62 cent, 

 de largeur. On passe ensemble et dans un même lit de fusion , 

 100 quintaux métriques de sehlich grillé et fondu, 6'/. de li- 

 tharge noire grillée, 1 de litharge riche (en argent), 10'/^ de 

 fond de coupelle, et '/, quintal métrique de résidu des lave- 

 ries; enfin on ajoute 10 quintaux métriques de scories pro- 

 venant d'une fonte précédente. 



